-- 596 — 



natural, bastante puro, que constituye la especie mineral de- 

 nominada estro ncianita , y á él acudí, en primer término, em- 

 pleando ejemplares , cuya procedencia desconozco, de color 

 blanco poco agrisado y apariencia cristalina, sin que pudiera 

 reconocer formas definidas; su composición es la siguiente: 



Carbonato de estroncio 91,64 



Carbonato de calcio 6,42 



Sulfato de bario 1 ,37 



Elementos no determinados 0,57 



De estos últimos pudieron ser caracterizados el yeso, el alu- 

 minio, el magnesio, el hierro y el manganeso, y tengo observa- 

 do en numerosos casos que, independientemente de los meto- 

 dos de obtención, cuando las primeras materias son manganí- 

 feras, siquiera en proporciones muy exiguas, tienen en sí mis- 

 mas un principio de actividgd que conmunican á las disolucio- 

 nes sólidas fosforescentes. 



Con Xa, esironcianita , en calidad de primera materia, prac- 

 tiqué los mismos experimentos antes relatados, consiguiendo á 

 la continua cuerpos fosforescentes, y lo eran por todo extremo 

 aquellos que resultaban de calcinar sus mezclas con azufre (30 

 por 100), habiéndoles añadido antes de calentarlas O gr. 15 de 

 subnitrato de bismuto en calidad de materia activa. Pero lo 

 mismo en este caso que en el de los productos de las acciones 

 del azufre ó del gas sulfhídrico sobre la estroncianita , no era 

 larga la duración de la fosforescencia y los productos de ella 

 susceptibles eran sumamente alterables en contacto del aire y 

 su oxidación manifestábase al punto y proseguía con cierta ra- 

 pidez; ni siquiera era menester, en rigor, agregar substancias 

 activas metálicas, que el sulfato de bario, contenido en el car- 

 bonato natural empleado en mis experimentos, llenaba muy 

 bien sus funciones. 



Ocurrióme añadir á la estroncimiita las cortísimas cantida- 

 des de carbonato y de cloruro de sodio que suelo emplear, di- 

 suelto en 100 c. c. de agua, secando la mas£^ á 120^ y em- 

 pleándola en los procedimientos ya sabidos, y logré materias 

 cuya intensidad de fosforescencia era mayor, la luz las exci- 



